428 Karl R - v - Hauer. [2] 



Nr. III. Kaolin. Eingesendet zur Untersuchung von Herrn L. C. 

 Hardtmuth in Budweis. 



Kieselerde 48-6 



Thonerde 43-0 



Eisenoxyd, Magnesia Spur 



Wasser 8-2 



99'8 



Nr. IV. Feuerfester Thon von Rev , Biliarer Comitat in Ungarn. 

 Eingesendet zur Untersuchung von Herrn Heinrich Deutsch, Realitäten- 

 besitzer in Rev. 



100 Theile des rohen Thones, im ungeschlemmten Zustande ent- 

 hielten : 



Kieselerde 60*3 



Thonerde 28-0 



Kalk 0-5 



Wasser 10-5 



99-3 



Dieser Thon ist bezüglich seiner Feuerfestigkeit von vorzüglicher 

 Qualität. 



Nr. V. Steinkohlen. I. Zwirzinaer Ostrauer, II. Salm'sche Ostrauer. 

 Eingesendet zur Untersuchung von der Fürst Salm'schen Blanskoer 

 Eisen-Niederlage in Wien. 



Aschengehlt . . . . I. = 1-9 Proc. II. = 5-6 Proc. 



Der Gasgehalt wurde direct durch Distillation der Kohlen bestimmt, 

 es ergaben sich dabei für 1 Centner von Nr. I = 550 Kubik-Fuss, 

 ii 1 ii ii ii H — °^v ii » 



Nr. VI. Mörtelproben. Eingesendet zur Untersuchung von der k. k. 

 Postdirection in Niederösterreich zu Wien. 



a) Die grösseren in einer Schachtel befindlichen Stücke enthielten in 

 lOOTheilen: 



Quarzsand und Thon 56*4 



Kalkhydrat und kohlensauren Kalk 43-1 



Kohlensaure Magnesia Spur 



Von Gyps war keine Spur darin. 



b) Die in einem Papier befindlichen mit „Wien" bezeichneten Stücke 

 enthielten in 100 Theilen: 



Quarzsand und Thon 50-2 



Kalkhydrat und kohlensauren Kalk 49*3 



Kohlensaure Magnesia 0*2 



Von Gyps war ebenfalls keine Spur vorhanden. 



Da bei der Kalkmörtelbereitung dem gelöschten Kalke Sand nicht 

 in allzugenauer Weise der Menge nach zugesetzt und vermengt wird, 

 Gyps jedoch bei den Proben mangelt, so ist aus der Analyse nicht zu 

 unterscheiden, ob die beiden Mörtelproben von demselben Orte herstam- 

 men oder nicht. 



